Học, Học Nữa, Học Mãi

https://xt18.com.vn

Gỗ công nghiệp MFC, MDF và HDF – cách phân biệt và ưu nhược điểm.

Gỗ công nghiệp MFC, MDF, HDF là các dòng gỗ công nghiệp được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế nội thất hiện đại, thông tin, quy trình sản xuất, ứng dụng ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này nhé !
Ngày nay, các sản phẩm nội thất gia đình hay văn phòng số đông được sản xuất từ vật liệu gỗ công nghiệp MFC, MDF và HDF. Nhưng thực tế, số đông mọi người đều chưa thể phân biệt được sự khác hoàn toàn giữa chúng.


NỘI DUNG
Gỗ công nghiệp MFC là gì?
MFC là chữ viết tắt của Melamine Faced Chipboard, Tức là ván gỗ dăm (như OSB, PB) phủ lớp nhựa Melamine lên bề mặt.

MFC OSB: hay gỗ ván dăm định hướng OSB, là một sản phẩm ván gỗ công nghiệp có thành phần cấu tạo là vỏ bào kết hợp cùng các chất kết dính.

MFC PB: ván dăm PB là gỗ nhân tạo được sản xuất từ vật liệu gỗ rừng trồng thu hoạch ngắn ngày như bạch đàn, keo, cao su…, có độ bền cơ lý cao, kích thước bề mặt rộng, phong phú về chủng loại.

Nguyên liệu: Nguyên liệu để sản xuất gỗ công nghiệp MFC là các loại gỗ rừng trồng có thời gian thu hoạch ngắn ngày như keo, bạch đàn, cao su…

Quy trình sản xuất: Đầu tiên, gỗ được đưa vào máy băm thành các dăm gỗ. Sau đó, người ta sẽ kết hợp chúng với keo công nghiệp, ép cường độ cao tạo thành dạng tấm với độ dày như 9 ly, 12 ly, 15 ly, 18 ly, 25 ly… (1 ly = 1mm). Cuối cùng, ván gỗ sẽ được tráng phủ lớp Melamine lên bề mặt, chống trầy xước, thấm nước.

Kích thước: Gỗ công nghiệp MFC có tương đối nhiều độ dày khác nhau nhưng số đông độ dày gỗ tiêu chuẩn được sử dụng là 18 mm và 25 mm. Kích thước tấm ván theo quy chuẩn: 1220mm x 2440mm.

Phân loại: Gỗ MFC gồm MFC thường và MFC lõi xanh chịu ẩm.
  • Gỗ MFC thường: thường dùng để gia công các sản phẩm như bàn làm việc, bàn họp, tủ tài liệu, bàn ghế học sinh….
  • Gỗ MFC lõi xanh: có ưu thế ưu thế ở khả năng chống ẩm nhờ sử dụng keo đặc thù (có màu xanh rất giản đơn phân biệt). MFC lõi xanh thường được sử dụng ở những khu vực có độ ẩm không khí cao hay môi trường ẩm ướt như tủ toilet, tủ bếp… Bởi vậy MFC chống ẩm sẽ sở hữu được kinh phí cao hơn so với MFC thường.
Cách phân biệt: Ván gỗ MFC là loại ván dăm phủ nhựa Melamine có đặc điểm ưu thế là không mịn, thô ráp. Cốt gỗ ván dăm có tương đối nhiều loại phân biệt qua màu sắc như cốt trắng, cốt xanh chịu ẩm, cốt đen….

Ưu điểm:

Gỗ MFC có ứng dụng vô cùng rộng rãi, đặc thù là lĩnh vực thiết kế nội thất văn phòng, nhà ở, chung cư, bệnh viện, trường học.… vì những ưu thế sau:
  • Chống cong vênh, bong tróc và ngăn mối mọt tốt.
  • Nội thất từ gỗ MFC có tuổi thọ từ 10 – 15 năm, ít thay đổi chất lượng theo thời gian.
  • Khả năng chống ẩm tốt, thích hợp khí hậu nóng ẩm mưa nhiều của nước ta.
  • Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.
  • Bề mặt Melamine có bảng màu phong phú với tương đối nhiều màu sắc khác nhau.
  • Dễ vệ sinh sạch sẽ do bề mặt Melamine nhẵn phẳng, trơn.
  • Ứng dụng phong phú trong thiết kế thi công nội thất, thi công trọn gói công trình.
  • Thân thiện với môi trường đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
  • Giá cả gỗ MFC rất hợp lý.
Nhược điểm:
  • Khả năng chịu nước thấp. Có khả năng bị bung và hở ván nếu tiếp xúc với nước lâu ngày.
  • Bề mặt không chân thật bằng gỗ tự nhiên.
  • Khả năng chịu mài mòn không tốt bằng các loại chất liệu khác.
  • Hạn chế về độ dày.

Bề mặt Melamine (MFC – Melamine Face Chipboard) có độ dày rất mỏng ước chừng 0.4 – 1 zem (1zem= 0,1mm)

Ứng dụng của gỗ MFC:
  • Gỗ MFC dùng nhiều cho nội thất trong văn phòng, nhà ở, trường học, bệnh viện,.….
  • Gỗ MFC có tương đối nhiều gam màu từ các gam màu đơn sắc mang tính hiện đại, tinh tế và sắc sảo như đen, trắng, nâu,…. cho tới các gam màu rực rỡ, bắt mắt như đỏ, cam, hồng,…. nên thích hợp để sản xuất nhiều loại nội thất.
Gỗ công nghiệp MDF là gì?
MDF là chữ viết tắt của từ Medium Density Fiberboard, tiếng Việt Tức là ván sợi tỷ lệ trung bình. Trên thực tế, MDF là tên thường gọi chung cho ván ép bột sợi có tỷ lệ nén trung bình – medium density, nén cao – hardboard. Để phân biệt, người ta dựa vào thông số cơ vật lý, các thông số về độ dày và cách xử lý bề mặt của tấm ván.

Nguyên liệu: Các loại gỗ vụn, nhánh cây tạo bột sợi gỗ, chất kết dính, parafin wax, chất bảo vệ gỗ (chất chống mối mọt, chống mốc), bột độn vô cơ, keo trộn tạo kết dính.

Quy trình sản xuất gỗ MDF.
Các loại gỗ vụn, nhánh cây được cho vào máy nghiền thành các sợi gỗ nhỏ Cellulose. Các sợi gỗ Cellulose được đưa qua bồn rửa trôi các tạp chất, khoáng chất nhựa….

Sau đó, chúng được đưa vào máy trộn gồm có: keo đặc chủng, bột sợi gỗ, chất kết dính, parafin wax, chất bảo vệ gỗ và bột độn vô cơ để ép ra thành các tấm ván với độ dày khác nhau như 3ly, 6ly, 9ly, 12ly, 15ly, 18ly, 25ly. Mỗi tấm ván có kích: 1220mm x 2440mm.

Hiện nay quy trình sản xuất MDF có 2 dạng: Quy trình khô và quy trình ướt, mỗi dạng có những ưu nhược điểm riêng và tùy vào việc đầu tư máy móc, công nghệ mà các nhà sản xuất tin chọn một quy trình hợp lý nhất.

Quy trình sản xuất MDF khô: Keo và phụ gia được phun trộn vào bột gỗ khô trong máy trộn và sấy sơ bộ. Bột sợi đã áo keo sẽ được trải ra bằng máy rải cào thành 2-3 tầng tùy thuộc vào khổ, cỡ dày của ván. Tiếp theo chúng được chuyển qua máy ép có gia nhiệt. Máy ép thực hiện ép nhiều lần. Lần 1 ép sơ bộ cho lớp trên, lớp thứ 2 , lớp thứ 3. Lần ép 2 là ép tiếp cả ba lớp lại. Chế độ nhiệt được tùy chỉnh thiết lập để bốc hơi nước và làm keo hóa rắn từ từ. Sau khi ép, ván được xuất ra, cắt bỏ biên, chà nhám, phân loại.

Quy trình sản xuất MDF ướt: Bột gỗ được phun nước làm ướt, kết vón thành dạng vẩy (Mat Formation). Chúng được cào rải ngay sau đó và được đưa lên mâm ép để Ép nhiệt một lần tạo độ dày sơ bộ. Tấm ván MDF được đưa vào cán hơi ở nhiệt độ cao để nén chặt hai mặt và làm khô.

Phân loại gỗ công nghiệp MDF.
Gỗ MDF được phân loại dựa theo chủng loại gỗ làm ra bột gỗ và chất kết dính cũng tương tự các phụ gia.
  • MDF trơn: Khi sử dụng thường được sơn PU.
  • MDF chịu nước: MDF trơn nhưng được trộn keo chịu nước trong quá trình sản xuất, dành cho những nơi có khả năng tiếp xúc với nước hoặc có độ ẩm cao.
  • MDF Veneer: là tấm MDF được dán một lớp ván lạng Veneer mỏng để hoàn thiện bề mặt. Có thể là Veneer xoan đào, sồi, Ash, căm xe,…. Khi đó các sản phẩm nội thất từ gỗ công nghiệp MDF Veneer sẽ trông không khác gỗ tự nhiên. Thậm chí, gỗ MDF còn đẹp hơn nhờ nét căng phẳng và có thể ghép nhiều loại vân gỗ khác nhau, thích hợp cho phong cách nội thất hiện đại, tân cổ điển.

Cách phân biệt MFC và MDF
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng mắt thường để phân biệt MFC và MDF vì MFC là ván dăm, thô, có các vụn gỗ không đồng nhất còn MDF mịn, không xẩy ra dăm gỗ thô to.

Ưu điểm:
  • MDF có độ bám sơn, vecni cao thường được sử dụng cho những sản phẩm nội thất cần nhiều màu sắc như phòng trẻ em, showroom….
  • MDF có thể sơn nhiều màu, tạo sự phong phú về màu sắc.
  • MDFcó thể tạo dáng (cong) đáp ứng các sản phẩm cầu kỳ, uyển chuyển.
  • MDF rất giản đơn gia công.
  • Cách âm, cách nhiệt tốt, không bị cong vênh, co ngót và mối mọt như gỗ môi trường thiên nhiên là một vài ưu thế khác của loại gỗ này.
  • Giá ván MDF thấp hơn ván dán hay gỗ tự nhiên.
  • Ván MDF có cấu tạo rất đồng nhất nên khi cắt, cạnh cắt không bị sứt mẻ.
  • Bề mặt ván MDF phẳng và nhẵn nên có thể tiện lợi được sơn hoặc ép các bề mặt trang trí khác như Melamine hay Laminate.
  • Sản lượng khá ổn định và thời gian gia công nhanh nên gỗ MDF thích hợp với việc sản xuất vô vàn các sản phẩm giống nhau, giúp tiết kiệm kinh phí và giảm kinh phí sản phẩm.
  • Bề mặt MDF rộng hơn nhiều so với gỗ môi trường thiên nhiên nên tiện ngh cho việc thiết kế thi công và sản xuất các sản phẩm có kích thước lớn mà không phải chắp nối.
Nhược điểm:
  • Gỗ công nghiệp MDF thông thường có khả năng chịu nước kém. Tuy nhiên, nhược điểm này có thể được cải thiện bằng cách sử dụng ván MDF chống ẩm thay thế.
  • Ván MDF có độ cứng thấp nên khá dễ bị mẻ cạnh.
  • Ván MDF có hạn chế về độ dày nên khi cần sản xuất những sản phẩm có độ dày lớn hơn vậy thì thường phải ghép nhiều tấm ván lại với nhau.
  • Không trạm trổ được các họa tiết lên bề mặt MDF như gỗ môi trường thiên nhiên mà chỉ mất thể tạo màu sắc và hoa văn bằng cách ép các bề mặt trang trí lên trên.
  • Ván MDF chất lượng thấp có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người sản xuất hay người sử dụng do trong ván có thành phần Formaldehyde.
  • Ứng dụng của gỗ MDF.
  • Các bề mặt trang trí (Melamine, Laminate…) thường được ép lên gỗ công nghiệp MDF để ứng dụng trong sản xuất và trang trí nội thất như bàn, ghế, giường, tủ, kệ, cửa….

Gỗ công nghiệp HDF là gì?
HDF là chữ viết tắt của High Density Fiberboard (Tấm gỗ HDF hay nói một phương pháp khác là tấm ván ép HDF)

Nguyên liệu: Gỗ công nghiệp HDF được tạo dựng từ 80-85% vật liệu là gỗ tự nhiên, còn lại là các chất phụ gia làm tăng mức độ kết dính cho gỗ. Lõi gỗ có thể là màu xanh hoặc màu trắng tùy thuộc vào nguồn vật liệu đầu vào. Màu của lõi gỗ không ảnh hưởng đến vật liệu của lõi gỗ.

Quy trình sản xuất gỗ công nghiệp HDF.
Nguyên liệu bột gỗ là gỗ môi trường thiên nhiên rừng trồng nguyên khối: Luộc và sấy khô trong môi trường nhiệt độ cao, từ 1000C – 2000C. Gỗ được xử lý hết nhựa và sấy khô hết nước với dây chuyền thay đổi và công nghiệp hoá hoàn toàn.

Sau đó, bột gỗ được kết hợp với các chất phụ gia làm tăng mức độ cứng của gỗ, chống mối mọt. Bột gỗ được ép dưới áp suất cao (850-870 kg/cm2), định biến thành tấm gỗ HDF có kích thước 2.000 mm x 2.400 mm, có độ dày từ 6 mm – 24 mm tùy thuộc vào yêu cầu.

Cách phân biệt: Gỗ HDF nhận thấy bằng mắt thường sẽ thấy toát lên màu sắc sáng và đồng nhất, dùng tay cảm nhận rõ độ cứng, mịn, nhẵn, phẳng của gỗ.

Gỗ công nghiệp HDF dán bề mặt Veneer.
Ưu điểm:
  • Gỗ HDF có khả năng giảm ồn khá tốt và khả năng chịu nhiệt cao nên thường sử dụng cho những sản phẩm nội thất phòng học, phòng ngủ,…
  • Bên trong ván HDF là khung gỗ xương ghép công nghiệp được sấy khô và tẩm hóa chất chống mối, mọt. Gỗ HDF khắc phục được các nhược điểm nặng, dễ cong, vênh so với gỗ tự nhiên.
  • Lượng màu sơn HDF rất đa dạng, không ngừng tăng dần, thuận tiện cho việc lựa chọn, đồng thời tiện lợi chuyển đổi màu sơn theo nhu cầu thẩm mỹ.
  • HDF có bề mặt nhẵn bóng và thống nhất.
  • Do kết cấu nội khu có tỷ lệ cao hơn những loại ván ép thường nên gỗ HDF đặc thù chống ẩm tốt hơn gỗ MDF. Đặc biệt HDF cứng nhất trong 3 loại.
Nhược điểm:
  • Khả năng chống thấm nước kém.
  • Độ dày và độ dẻo dai hạn chế.
  • Một số loại gỗ có hại với sức khỏe người sử dụng.
  • Không chạm trổ được các chi tiết cầu kỳ như gỗ tự nhiên….
  • Ứng dụng của gỗ công nghiệp MDF.
  • Sử dụng gỗ công nghiệp MDF là liệu pháp xuất sắc cho đồ nội thất trong nhà và ngoài trời, tấm tường, đồ nội thất, vách ngăn văn phòng, và cửa ra vào. Do tính ổn định và tỷ lệ mịn nên sử dụng làm sàn gỗ rất tốt.
Hiện nay gỗ công nghiệp được ứng dụng trong số đông các thiết kế thi công nội thất bởi tính thân thiết với môi trường (không phải tàn phá những cánh rừng để lấy gỗ) và kinh phí hợp lý. Đặc biệt gỗ công nghiệp không gây hại cho sức khỏe người sử dụng vì MFC, MDF hay HDF đều không sử dụng keo chứa Formandehit- một chất sẽ bị cay mắt và mũi khi tiếp xúc.

xt18.com.vn  tin rằng, trải qua bài viết này các chúng ta cũng có thể nắm rõ về gỗ công nghiệp MFC, MDF, HDF. Thông tin này sẽ hỗ trợ tự mình tin chọn những sản phẩm nội thất thích hợp với nhu cầu sử dụng của của mình.

Xem thêm địa điểm đầu tư bất động sản công nghiệp. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây